86 Ossian Aschan. (LVIII 



0,1524 g gaben 0,4894 g CO.^ (i/g O-Best. giiig veiioren); 



0,2730 » » 0,8758 » CO^ UllCl 0,3139 g H^O. 



Berechnet fiir Gefunden: 



C 88,23% 86,96% 87,58% 87,490,, 



H 11,7' » 13,04 » (12,42 » ) 12,56 » 



Als auch die höhere Fraktion 250 — 280° iiber Natrium destil- 

 liert wurde, zerfiel sie in einer Menge kleinerer Fraktionen, die von 

 90° an bis auf 300° siedeten, ohne dass sich ein konstanter Siedep. 

 irgendwo zeigte. 



Der Versuch 1(S. resultierte also dariii, dass die Koiideu- 

 sation des frisch destillierten Isoprens iu Abweseiiheit von 

 Luft diirch Natrium, woran sich auch etwas vom Trimethyl- 

 äthylen zu beteihgeu scheiiit, ausschhesshch ein ätherlös- 

 hches Produkt hefert, woriii iiur weiiig Kautschukartiges vor- 

 handeii zu seiii scheint. Die balsamartige Konsistenz des 

 Produktes beruht darauf, dass ein bei etwa 160° siedeii- 

 des Kohlenwasserstoffgemeiige sowie grössere Mengen von 

 bei 250 — 280° siedende Produkte (Sesqviterpene bezw. Di- 

 terpene?) entstehen. 



Als ein gleicher neuer Yersuch mit 30 g eines anderen, frisch 

 destillierten rohen Isoprens (Siedep. 35 — 40°; Spec. Gew. d ^?^ = 0,676o) 

 desselben Ursprungs angestellt wurde, war das Produkt, nach dem 

 Abdestillieren des nicht Kondensierten (13 g vom Siedep. 35 — 45°), 

 wieder ein dunkler Balsam (12 g). Es gab, im Vakuum destilliert, 

 1,4 g eines terpenriechenden Destillates. Der Riickstand stellte 

 .wieder einen ziemlich leicht fliissigen Balsam dar. 



e) E i n w i r k u n g des S t e h e n s des Isoprens I) e i 

 g e w ö h n 1 i c h er T e m p e r a t u r. 



Versuch 35. Dieser wurde ausgefiihrt, einerseits um die 

 Kondensation im Abschluss von Luft festzustellen, wenn 

 das rohe Isopren nicht kurz vorher destilliert war sondern 

 längere Zeit (vom 10 April bis 29 Sept. 1911, wobei dH von 

 0,6764 auf 0,6832 gestlegeu war) bei niedriger Temperatur in 

 mit Luft teilweise gejiilltem Gefäss gestanden hatte, Anderer- 

 seits soUte diesmal die Natur des niclit polymerisierbaren Teils 

 des rohen Isoprens untersucht werden. 



